Al 2 0 3 

 Fe 2 0 3 



2,481 



« A questo scopo calcolando i valori medi per i cementi a lenta e per 

 quelli a rapida presa si ha : 



n n ( a lenta 61,14 

 ( a rapida 57,67 

 a lenta 1,05 

 0 ( a rapida 0,90 

 0 . „ a lenta 20,94 

 ( a rapida 21,97 

 a lenta 9,26 

 a rapida 9,91 

 a lenta 1,50 

 a rapida 1,46 



« Dividendo questi valori per l'equivalente di ogni composto e mettendo 

 a numeratore i quozienti ottenuti per la Ca 0 e la Mg 0 e a denominatore 

 quelli della Si 0 2 , dell' Al 2 0 3 e Fe 3 0 2 (trascurando gli alcali, 1' acido 

 solforico e l'acido carbonico che nei cementi si trovano presso a poco in tale 

 quantità da neutralizzarsi), si ricava per i cementi a lenta presa: 



CaO 2,183 + MgO 0,052 CaO(MgO) 2,235 



Si0 2 0,070 + A1 2 0 3 0,182 + Fe 2 0 3 0,019 ~ Si0 2 (M 2 0 3 ) 0,901 



per i cementi a rapida presa: 



CaO 2,060 4- MgO 0,045 CaO (MgO) 2,105 _ 



Si0 2 0,0732 + A1 2 0 3 0,194 + Fe 2 O 3 0,019 " Si0 2 (M 2 0 3 ) 0,945 ~~ ' 



« Questi risultati non ci sembrano privi d'interesse. Anzitutto essi mo- 

 strano una certa differenza nei cementi a lenta e a rapida presa. Inoltre se 

 si ammette che prima 0 dopo la presa ci sia la tendenza alla formazione di 

 sali neutri, i cementi sono capaci di fornire più della metà di basi libere. 



« Ricavati poi come sono da un discreto numero di analisi dimostrano 

 che valore troppo elevato si diede da Le Chatelier a questo rapporto nelle 

 due forinole ( l ) 



1° CaO ± MgO 



Si0 2 + Al 2 0 3 ' 

 2° CaO + MgO 



Si0 2 - (A1 2 0 3 + Fe 2 0 3 ) 



che differiscono, come si vede, nel ritenere che Al 2 0 3 e Fe 2 0 3 possano fun- 

 zionare da acidi 0 da basi. 



« E viceversa valore troppo basso fu assegnato a tale rapporto nelle 

 norme russe ( 2 ). 



CaO + Na 2 Q + K 2 0 . 

 ^77; — ,' A1 ^ — ' „ = 1,7 sino a 2,2. 

 SiOg + A1 2 0 3 + Fe 2 0 3 



(1) Fischer Jahr. d. tech. Chemie 1892, 658 e 667. 



( 2 ) » » » 1892, 648 



